ÖFVERSIGT AF K. VETENSK. AKAD. FÖRHANDLING All 1 872, N:0 3. 21 
stanten ß -- 5.6 o o beräknas ur försöken 26—30; tredje kolumnen 
innehåller de reducerade utslagen för den thermoelektriska ström¬ 
men. Talen i fjerde kolumnen hafva erhållits genom division af 
talen i andra med motsvarande tal i första kolumnen. 
Elektromot orisk 
Thermoelektrisk 
Förhållande. 
kraft. 
kraft. 
Februari 28 124.8 5 . 
. 120.24 . 
. 0.96 
» 28 109.4* . 
. 113.39 . 
. 1.03 
» 29 98.8 1 . 
. 103.3 7 . 
. 1.05 
Mars 6 80.5 1 . 
. 1.0 5 
» 12 70.11 . 
. 74.61 . 
. 1.06. 
De båda krafterna aftogo således i ungefär samma propor¬ 
tion. Förändringen skedde snabbast straxt efter gjutningen, då 
minskningen redan efter några timmar var märkbar. Man kunde 
förmoda, att den galvaniska strömmen, hvilken såsom bekant 
liar egenskapen att åstadkomma såväl temporära som perma¬ 
nenta molekularförändringar hos metalltrådar, äfven skulle vara 
orsaken till det här ifrågavarande fenomenet. Att detta icke 
är fallet, framgår såväl ur försöken 21—23 med de först gjutna 
stängerna, hos livilka förändringen observerades, ehuru de i flere 
veckors tid hade legat obegagnade, som ock ur de sist anställda 
försöken 26—30, vid livilka ett af trådparen icke hade varit 
utsatt för inverkan af någon starkare ström, än den genom löd- 
ningsställets afkylning framkallade thermoelektriska strömmen. 
Anmärkas bör äfven, att förminskningen i den elektromotoriska 
kraften icke kan tillskrifvas någon strukturförändring hos kop¬ 
partråden, emedan denna hade blifvit dragen en längre tid förrän 
dessa försök företosos. 
Legering: N:o 4 — koppar. 
Beståndsdelarna voro 12 delar wismuth och 1 del tenn. 
Legeringen var i likhet med de föregående legeringarna elektro- 
positiv i förhållande till koppar. 
